( 4i6 ) 

 partie de la lame qui n'a pas été fondue, elle a changé alors tout à fait dans 

 ses caractères physiques; de ductile, elle est devenue éminemment élas- 

 tique et parfois cassante, au point qu'on ne peut plus la ployer sans la 

 briser. C'est comme si la lame avait subi une forte trempe, par l'action d'un 

 refroidissement très-brusque, succédant à une très-haute température. La 

 surface de cette lame est devenue d'un blanc d'argent; elle contient du 

 soufre, mais seulement dans sa partie superficielle, ainsi qu'on peut s'en 

 assurer en enlevant la surface avec du papier d'émeri. 



)) Quoique, cette fois, la plus grande partie de la feuille d'acier n'ait pas 

 été fondue, la perte en poids est considérable , mais moins forte que 

 dans la première expérience; elle va à un sixième ou im septième du poids 

 primitif. Il s'est également produit du sulfure de fer pulvérulent aux 

 dépens de l'acier. 



» Jetions exercées par les gaz chauds et comprimés, lorsqu'ils s'échappent 

 avec une grande vitesse. — Dans les expériences dont il vient d'être rendu 

 compte, les gaz produits par la déflagration, malgré leur très-grande ten- 

 sion , étaient restés renfermés dans la chambre; mais ils agissent tout 

 autrement lorsqu'un orifice de très-faible section leur est ouvert et que, 

 dans ces conditions, ils s'écoulent avec une vitesse excessive. 



FIg. 3. 

 M 



mw 



» A la chambre M, où s'opère la combustion de la poudre, est adapté 

 lin robinet en acier, ayant la forme d'une tige cylindrique évidée concen- 

 triquement, suivant son axe, comme l'indique la cavité A figurée en ponc- 

 tué; extérieurement, cette même tige est filetée sur une partie V de sa 



